{
    "protocol": "The raw materials used for the synthesis of hydrophilic polymers include octavinyl-POSS from Suzhou Sisu New Materials Co., Ltd., ethanedithiol from Shanghai Titan Technology Co., Ltd., 2-methyl-4-methylthio-2-morpholinobenzophenone (I907), polyethylene glycol mono-methacrylate (PEGMA, $M_{\\mathrm{n}}{\\sim}475$), polyethylene glycol diacrylate (PEGDMA, $M_{\\mathrm{n}}{\\sim}600$), pentaerythritol tetrathioglycolate (PTMP) from Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd., and pentaerythritol triacrylate (PETA) from Shanghai Miklin Biochemical Technology Co., Ltd. Anhydrous ethanol, tetrahydrofuran (THF), and anhydrous ether were obtained from Sinopharm Group Chemical Reagent Co., Ltd.1.2 PTMP、八乙烯基 POSS 的亲水改性称取 5 g (0.0079 mol) 纯化八乙烯基 POSS 溶于50 mL THF 中，制得A 液。另将 14.8734 g (0.158 mol) 乙二硫醇溶于 30 mL THF 中，并向其中加入 0.15 g I907，制得 B 液。在 600 W 汞灯的照射下，将 A 液以 100 mL/h 的流速滴加至 B 液中，滴加完毕后，再继续反应 30 min。将反应后的溶液倒入离心管中，并向其中加入一定量的无水乙醇作为沉淀剂使产物析出，在 8000 r/min 的离心转速下，离心 10 min。倒去上层清液，再用无水乙醇反复洗涤粗产物 8~10 次，除去未反应的乙二硫醇以及少量 I907，得到白色黏稠状粗产物。接着在索氏提取器中用无水乙醇回流处理3 天，进一步除去未反应的乙二硫醇和 I907。最后在70 °C 真空烘箱中放置 24 h，除去产物中的无水乙醇。最终得到无色透明黏稠状液体。称取 4.1185g (~0.00867 mol) PEGMA 溶于 20 mL THF 中，制得 A 液。另将 6 g (0.00434 mol) POSS-·sH8 溶于 15 mL THF 中，并向其中加入 0.06g I907，制得 B 液。将 A 液以 10 mL/h 的流速滴加至 B 液中，滴加完毕后，再继续反应 30 min。用聚四氟乙烯注射器滤膜滤去反应后溶液中的不溶物，再在 35°C 的温度下，旋蒸除去部分溶剂，然后将剩余溶液转移至离心管中，并向其中加入一定量的无水乙醚作为沉淀剂使产物析出，在 8000 r/min 的离心转速下，离心 10 min。白色蜡状物质（聚乙二醇单丙烯酸酯聚合物）沉淀在最底层，中间层为产物层，上层为乙醚/THF 混合溶剂层。将产物提取出，用无水乙醚反复洗涤 5~8 次，除去 I907。最后在 30 °C 真空烘箱中放置 24h，除去乙醚。最终得到无色透明黏稠状液体。称取 2.196~g (0.0046~mol) PEGMA 溶于 20~mL THF 中，制得 A 液。另将 2~g (0.0046~mol) PTMP 溶于 3~mL THF 中，并向其中加入 0.02~g I907，制得 B 液。将 A 液以 10~mL/h 的流速滴加至 B 液中，滴加完毕后，再继续反应 30~min。然后按照合成 POSS- SH6 -PEGMA2 的后处理过程进行后处理，最终得到无色透明液体。Prepare hydrophilic anti-fog resin according to the composition ratios listed in Table 1. Add a total mass of 1% I907 to each group of resin and mix thoroughly. Use a blade coater to apply the mixture onto the surface of a polycarbonate (PC) plate with a coating thickness of 10 µm. Cure the coating under a 3000 W mercury lamp for 30 seconds to obtain a series of hydrophilic coatings.涂层耐水性表征：将 PC 基材裁剪为 5 cm x 5 cm 大小，并对其称量，记作 m0。刮涂涂层并 UV 固化后，称取涂层与基材的总质量，记作 m1。将涂层在水中浸泡 24 h 后，擦干涂层表面，称取总质量，记作 m2。涂层的吸水率计算公式如下：m = (m2 - m1) / (m1 - m0) x 100%。涂层防雾性能测试：将 PC 基材裁剪为 6 cm x 5 cm 大小，刮涂涂层并 UV 固化。向 200 mL 烧杯中加入 90 °C 以上的热水 100 mL，将涂层面向下盖在烧杯上，15 s 后观察涂层起雾情况。"
}